이때 마무리 압연 율 을 95 % 로 하 여 최종 두께 2 . 3 mm 로 변화 시켰 다 . 총 6 회 압연 으로 이루어지 는 마무리 압연 의 마지막 3 개 스텐 드 각 압 하 율 합계 를 77 %, 86 %, 95 % 로 변화 시켰 다 . 권 취 온도 는 각각 에 대하 여 580 , 720 ℃ 로 변화 시켰 다 . 열간 압연 판 소둔 을 생략 하 고 냉간 압연 하 여 0 . 3 mm 두께 의 판 으로 만든 다음 냉간 압연 판 을 850 ℃ 에서 3 분 간 질소 와 수소 , 그리고 암모니아 가 혼합 된 습윤 분위기 에서 탈탄 과 1 차 재결정 그리고 질화 를 겸한 열처리 를 실시 하 였 다 .